Tendo mais de dois ensaios a cada uma das temperaturas de ensaio tido um resultado negativo, uma nova série de ensaios efectuada com um novo conjunto de provetes teve resultados positivos. 5. ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO MEIO AMBIENTE 5.1. Ensaio de resistência à abrasão 5.1.1. Índices de dificuldade e método de ensaio São aplicáveis as prescrições do anexo 3, ponto 4, prosseguindo o ensaio durante 1 000 ciclos. 5.1.2. Interpretação dos resultados A vidraça de segurança é considerada satisfatória, do ponto de vista da resistência à abrasão, se a difusão da luz devida à abrasão do provete não for superior a 2 %. 5.2. Ensaio de resistência a altas temperaturas São aplicáveis as prescrições do anexo 3, ponto 5. 5.3. Ensaio de resistência à radiação 5.3.1. Prescrição geral Este ensaio só é efectuado se o laboratório o julgar útil, tendo em conta as informações de que dispõe sobre o intercalar. 5.3.2. São aplicáveis as prescrições do anexo 3, ponto 6.3. 5.4. Ensaio de resistência à humidade São aplicáveis as prescrições do anexo 3, ponto 7. 6. QUALIDADES ÓPTICAS São aplicáveis a todos os tipos de pára-brisas as prescrições relativas às qualidades ópticas constantes do anexo 3, ponto 9. Esta disposição não se aplica aos pára-brisas planos que são abrangidos por um grupo já homologado se o ângulo de inclinação for menor do que 40° em relação à vertical. (1) É permitida uma tolerância de + 25 – 0 mm para a altura de queda. ANEXO 7 VIDRAÇAS DE VIDRO LAMINADO, COM EXCLUSÃO DOS PÁRA-BRISAS 1. DEFINIÇÃO DO TIPO